— 259 — 
! schlage dalier für den rezenten Pyropissit zu Ehren der Herren 
Brüder Clemens und Gustav Denhardt den Namen Denhardtit 
vor. — Beiden Herren sage ich für die Überlassung von 
Denhardtit und Herrn Bergassessor Macco für die Beschaffung 
von Sarcocaulon-Demonstrations-Material den verbindlichsten^Dank ! 
m 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Piiilippj, 
Blanckeniiorn, Potonie, Beyschlag und Solger. 
Herr PAUL HERMANN sprach über: Die Petrographie 
der Portlandzementklinkern. 
Gestatten Sie mir, daß ich Sie heute in ein Gebiet führe, 
, das ich kurz die angewandte Mineralogie, beziehentlich Petro- 
graphie, oder die Petrographie der Technik benennen will. Wohl 
jeder von Ihnen kennt den Portlandzement, wie er in der Bau- 
;' technik verwandt wird, dieses graue Pulver, welches, mit Wasser 
angerührt, bald mehr oder weniger schnell erstarrt und schließlich 
erhärtet. Seit jenen Jahren nun, seit wir von einer Portland- 
zementindustrie sprechen dürfen, stellte sich immer die Eigen- 
' tümlichkeit ein, daß der zu verschiedenen Zeiten von derselben 
Fabrik hergestellte Zement verschieden brauchbar war. Diese 
Verschiedenheit beruht auf der verschiedenen Behandlungswcise 
des Rohmaterials. 
Das Rohmaterial (Kalksteine und Tone) wird nämlich ge- 
mahlen, zu Kugeln oder Ziegeln geformt, je nach dem Ofensystem. 
, sodann gebrannt und zwar bei Temperaturen, die zwischen 1 300 
bis 1500 0 C. liegen sollen. Bei diesen Temperaturen beginnt 
' das Material zu sintern und wird nunmehr Klinker genannt. Dieses 
wird nach dem Erkalten abermals gemahlen, in geeigneten Lager- 
räumen, Silos, ausgebreitet und eine Zeit lang liegen gelassen. 
Dieses Endprodukt ist der Handelszcmcnt. 
Es war nun eigentümlich, daß bei gleicher chemischer Zu- 
sammensetzung dennoch eine Verschiedenheit des Zementes auf- 
trat, ja daß die Klinkern bereits verschiedene Eigenschaften zeigten. 
Man unterscheidet bei den Klinkern Schwach-, Normal- und 
Übcrbrandklinkcr, je nach der Brenntemperatur. Schwachbrände 
zeigen die Eigentümlichkeit, daß sie beim Abkühlen zerfallen, 
man nennt diesen Vorgang das Zcrriescln. Zeitweilig glaubte 
man, diese Erscheinung würde durch die Aufnahme der Luft- 
feuchtigkeit hervorgerufen; chemische Untersuchungen ergaben aber 
keinerlei Veränderungen in der Zusammensetzung. 
Normalbrändc sind meist leicht gesintert und haben ein 
mattes Aussehen, die Überbrände dagegen zeigen deutlich stellen- 
weise beginnenden Schmelzfluß, im übrigen aber starke Sinterung 
und auf den Bruchflächen Fettglanz. 
17* 
